positive: 固体对外界物体入侵的局部抵抗能力,是比较各种材料软硬的指标。由于规定了不同的测试方法,所以有不同的硬度标准。各种硬度标准的力学含义不同,相互不能直接换算,但可通过试验加以对比。<br>硬度分为:<br>①划痕硬度。主要用于比较不同矿物的软硬程度,方法是选一根一端硬一端软的棒,将被测材料沿棒划过,根据出现划痕的位置确定被测材料的软硬。定性地说,硬物体划出的划痕长,软物体划出的划痕短。<br>②压入硬度。主要用于金属材料,方法是用一定的载荷将规定的压头压入被测材料,以材料表面局部塑性变形的大小比较被测材料的软硬。由于压头、载荷以及载荷持续时间的不同,压入硬度有多种,主要是布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度和显微硬度等几种。<br>③回跳硬度。主要用于金属材料,方法是使一特制的小锤从一定高度自由下落冲击被测材料的试样,并以试样在冲击过程中储存(继而释放)应变能的多少(通过小锤的回跳高度测定)确定材料的硬度。<br>实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。<br>压入法(布氏、洛氏、维氏)测量硬度,硬度值表示材料表面抵抗另一物体压入时所引起的塑性变形的能力。<br>回跳法(肖氏、里氏)测量硬度,硬度值代表金属弹性变形功能的大小。<br>刻划法测量硬度,硬度值表示金属抵抗表面局部破裂的能力。<br>硬度测定范围:<br>HS&lt;100<br>HBW 3 ~ 660<br>HRC 20~70 , HRA 20~88, HRB 20~100<br>HR15N 70~94,HR30N 42~86,HR45N 20~77<br>HR15T 67~93,HR30T 29~82,HR45T 10~72<br>HV&lt;4000<br>另外,天然水中的钙镁含量也用硬度表示.我国规定的硬度是:1L水中含的钙盐,镁盐折合成CaO和MgO的总量相当于10mgCaO(将MgO也换算成CaO)时,其硬度是1°.<br>参考资料:百度百科-调质钢
negative: 简要介绍 ●特性及适用范围:是性能良好的渗碳钢,淬透性较高,经渗碳淬火后具有硬而耐磨的表面与坚韧的心部,具有较高的低温冲击韧性,焊接性中等,正火后可切削性良好。用于制造截面<30mm的承受高速、中等或重载荷、冲击及摩擦的重要零件,如齿轮、齿圈、齿轮轴十字头等。是18CrMnTi的代用钢,广泛用作渗碳零件,在汽车.拖拉机工业用于截面在30mm以下,承受高速.中或重负荷以及受冲击.摩擦的重要渗碳零件,如齿轮.轴.齿圈.齿轮轴.滑动轴承的主轴.十字头.爪形离合器.蜗杆等。 化学成分 ●化学成份碳C:0.17~0.23 硅Si:0.17~0.37锰Mn:0.80~1.10铬Cr:1.00~1.30硫S: 优质钢不大于0.030高级优质钢不大于0.020特级优质钢不大于0.010磷P: 优质钢不大于0.030高级优质钢不大于0.020特级优质钢不大于0.020镍Ni:优质钢不大于0.30高级优质钢不大于0.30特级优质钢不大于0.30铜Cu(注1):优质钢不大于0.30高级优质钢不大于0.25特级优质钢不大于0.25钛Ti:0.04~0.10注1:热压力加工用钢的铜含量不大于0.2% 力学性能 ●力学性能:抗拉强度σb (MPa):≥1080(110)屈服强度σs (MPa):≥835(85)伸长率δ5 (%):≥10 断面收缩率ψ (%):≥45冲击功Akv (J):≥55冲击韧性值αkv (J/cm2):≥69(7)硬度:≤217HB试样尺寸:试样毛坯尺寸为15mm●20CrMnTi密度:7.8×103kg/m3弹性模量:207GPa泊松比:0.25导热率:1.26×10-5(1/℃) 钢厂规格 冷拉光圆Ф3.0-100重特20CrMnTi热轧圆钢Ф100-200重特20CrMnTi热轧圆钢Ф20-100重特20CrMnTi热轧圆钢Ф200-400重特20CrMnTi 热处理规范 ●热处理规范及金相组织:热处理规范:淬火:第一次880℃,第二次870℃,油冷;回火200℃,水冷、空冷。详细的热处理规范与力学性能: 试样毛坯尺寸/mm: 15热处理|淬火|加热温度/℃|第一次淬火: 880热处理|淬火|加热温度/℃|第二次淬火: 870热处理|淬火|冷却剂: 油热处理|回火|加热温度/℃: 200热处理|回火|冷却剂: 水、空力学性能|抗拉强度σb/MPa|≥: 1080力